Verwitterung entstandenes Kaolinvorkommen bei Schwanberg etc. 491 
Probe B. 
I. Analyse ergab folgende Resultate. 
Bestandteil 
Angew. Menge 
Gefunden 
Prozente 
in g 
Si 0 2 . . . . 
. . 0.4770 
0,2002 
41,97 
ai 2 o 3 . . . . 
0,1870 
39.23 
K 2 0 u. Xa,, 0 
. . 0,4770 
0.0140 
1,72 
(Chloride) 
Glühverlust . 
. . 0.3162 
0.0459 
14,51 
Fe 2 0 3 . . . . 
. . 0,4770 
0,0024 
0,49 
Ca 0 
. . 0,4770 
0,0070 
1,47 
MgO . . . . 
. . 0,4770 
0.0090 
(Phosphat) 
0,69 
Summa 
100,08 
II. Analyse ergab folgende Resultate. 
SiO, . . . . 
. . 0,5049 
0,2116 
42,17 
Al 2 0 3 . . . . 
. . 0.5049 
0,2000 
39,13 
Na 2 0 u. K 2 0 
. . 0,5049 
0.0138 
1,61 
(Chloride) 
Glühverlust . 
. . nicht bestimmt 
Fe 2 0 3 . . . . 
. . 0,5049 
0,3 cc 
K Mn 0 4 
1.48 
Ca 0 . . . . 
. . 0.5049 
0.0072 
1,43 
MgO . • . . 
. . 0.5049 
0,0092 
0,65 
Probe B 
(Phosphat) 
III. A n a 1 y 
se ergab folgende Resultate. 
Bestandteil 
Angew. Menge 
Gefunden 
Prozente 
Si 0 2 . . . . 
. . — 
— 
— 
Al 2 0 3 . . . . 
. . 1,0023 
0.3967 
39,13 
Xa„ 0 u. K 2 0 
. . 1.0023 
0.0292 
1,71 
(Chloride) 
Fe,0 3 . . . . 
. . 1.0023 
0.55 cc 
0,45 
K Mn 0 4 
CaO . . . . 
. . 1.0023 
0.0145 
1,45 
MgO ... . 
. . 1.0023 
0,0176 
(Phosphat) 
0,63 
Durchschnittszahlen der Hauptbestandteile von Probe B. 
Si0 2 . • (auf 100 °/o berechnet). . 43,92 
A1 2 0 3 40.93 
K, 0 u. Na 2 0 
Glühverlust 15,15 
Summa 100.00 
Probe A zeigt nach Weglassung der Verunreinigungen Eisen, 
Kalk, Magnesia und Umrechnung der Hauptbestandteile auf 100 °/o 
die Zusammensetzung eines Feldspats, der einerseits f Moleküle 
